مقاومت الکتریکی عناصر (صفحه اطلاعات)

10 12
6 C کربن (الماس)
use
LNG (10 -8 m)
0.8 sic
6 C کربن (گرافیت)
use
LNG (10 -8 m)
1375
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) about 1000 - direction dependent
11 Na سدیم
use
8.0 nm
43.3 nm
47.7 nm
48.8 nm
49.3 nm
CRC (10 -8 m)
0.80
4.33
4.77
4.88
4.93
LNG (10 -8 m)
4.77
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴٫۷
12 Mg منیزیوم
use
5.57 nm
40.5 nm
43.9 nm
44.8 nm
45.1 nm
78.6 nm
CRC (10 -8 m)
0.557
4.05
4.39
4.48
4.51
7.86
LNG (10 -8 m)
4.39
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴٫۴
13 Al آلومینیوم
use
2.45 nm
24.17 nm
26.50 nm
27.09 nm
27.33 nm
49.9 nm
CRC (10 -8 m)
0.245
2.417
2.650
2.709
2.733
4.99
LNG (10 -8 m)
2.6548
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲٫۶۵
14 Si سیلیسیوم
use
LNG (10 -8 m)
10 5
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) about ۱۰۰۰۰۰
15 P فسفر
use
LNG (10 -8 m)
(white) 10 sic
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۰
16 S گوگرد
use
(amorphous) 2×10 15 m
LNG (10 -8 m)
(amorphous) 2×10 23
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) > 10 23
17 Cl کلر
use
> 10 m
LNG (10 -8 m)
>10 9
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) > 10 10
19 K پتاسیم
use
13.4 nm
64.9 nm
72.0 nm
73.9 nm
74.7 nm
CRC (10 -8 m)
1.34
6.49
7.20
7.39
7.47
LNG (10 -8 m)
7.2
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷
20 Ca کلسیم
use
6.5 nm
31.1 nm
33.6 nm
34.2 nm
34.5 nm
60. nm
CRC (10 -8 m)
0.65
3.11
3.36
3.42
3.45
6.0
LNG (10 -8 m)
3.36
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۳٫۴
21 Sc اسکاندیوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) calculated 562 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۵۶٫۲
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, amorphous) 70.9
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, crystalline) 26.9
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) calculated from single crystal values 56.2
LNG (10 -8 m)
56.2
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۵۵
22 Ti تیتانیوم
use
0.39 m
0.420 m
CRC (10 -8 m)
39
LNG (10 -8 m)
42.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴۰
23 V وانادیوم
use
24.1 nm
181 nm
197 nm
201 nm
202 nm
348 nm
CRC (10 -8 m)
2.41
18.1
19.7
20.1
20.2
34.8
LNG (10 -8 m)
19.7
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲۰
24 Cr کروم
use
118 nm
125 nm
126 nm
127 nm
201 nm
CRC (10 -8 m)
11.8
12.5
12.6
12.7
20.1
LNG (10 -8 m)
12.5
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۲٫۷
25 Mn منگنز
use
1.32 m
1.43 m
1.44 m
1.44 m
1.44 m
1.49 m
CRC (10 -8 m)
132
143
144
144
144
149
LNG (10 -8 m)
144
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۶۰
26 Fe آهن
use
6.93 nm
85.7 nm
96.1 nm
98.7 nm
99.8 nm
237 nm
CRC (10 -8 m)
0.693
8.57
9.61
9.87
9.98
23.7
LNG (10 -8 m)
9.61
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۹٫۷
27 Co کبالت
use
56 nm
62.4 nm
CRC (10 -8 m)
5.6
LNG (10 -8 m)
6.24
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۶
28 Ni نیکل
use
5.45 nm
61.6 nm
69.3 nm
71.2 nm
72.0 nm
177 nm
CRC (10 -8 m)
0.545
6.16
6.93
7.12
7.20
17.7
LNG (10 -8 m)
6.93
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷
29 Cu مس
use
2.15 nm
15.43 nm
16.78 nm
17.12 nm
17.25 nm
30.90 nm
CRC (10 -8 m)
0.215
1.543
1.678
1.712
1.725
3.090
LNG (10 -8 m)
1.678
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱٫۷
30 Zn روی
use
11.5 nm
54.6 nm
59.0 nm
60.1 nm
60.6 nm
108.2 nm
CRC (10 -8 m)
1.15
5.46
5.90
6.01
6.06
10.82
LNG (10 -8 m)
5.9
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۵٫۹
31 Ga گالیوم
use
CRC (10 -8 m)
13.6
LNG (10 -8 m)
(۳۰ °C) 25.795
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۴
32 Ge ژرمانیوم
use
LNG (10 -8 m)
53000
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) about ۵۰۰۰۰
33 As آرسنیک
use
333 nm
LNG (10 -8 m)
33.3
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۳۰
34 Se سلنیوم
use
LNG (10 -8 m)
(amorphous) 1.2 sic
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) high
35 Br بروم
use
7.8×10 10 m
LNG (10 -8 m)
7.8×10 18
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) > 10 18
37 Rb روبیدیوم
use
26.5 nm
115 nm
128 nm
131 nm
133 nm
CRC (10 -8 m)
2.65
11.5
12.8
13.1
13.3
LNG (10 -8 m)
12.8
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۲
38 Sr استرانسیوم
use
36.4 nm
123 nm
132 nm
134 nm
135 nm
222 nm
CRC (10 -8 m)
3.64
12.3
13.2
13.4
13.5
22.2
LNG (10 -8 m)
13.2
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۳
39 Y ایتریوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 596 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۵۹٫۶
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, amorphous) 72.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, crystalline) 35.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 59.6
LNG (10 -8 m)
59.6
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۵۶
40 Zr زیرکونیوم
use
66.4 nm
388 nm
421 nm
429 nm
433 nm
765 nm
CRC (10 -8 m)
6.64
38.8
42.1
42.9
43.3
76.5
LNG (10 -8 m)
42.1
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴۲
41 Nb نیوبیوم
use
152 nm
CRC (10 -8 m)
15.2
LNG (10 -8 m)
15.2
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۵
42 Mo مولیبدن
use
4.82 nm
48.5 nm
53.4 nm
54.7 nm
55.2 nm
106 nm
CRC (10 -8 m)
0.482
4.85
5.34
5.47
5.52
10.6
LNG (10 -8 m)
5.34
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۵
43 Tc تکنسیوم
use
LNG (10 -8 m)
(۱۰۰ °C) 22.6
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲۰
44 Ru روتنیوم
use
71 nm
CRC (10 -8 m)
7.1
LNG (10 -8 m)
7.1
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷٫۱
45 Rh رودیوم
use
43.3 nm
CRC (10 -8 m)
4.3
LNG (10 -8 m)
4.33
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴٫۳
46 Pd پالادیوم
use
17.5 nm
97.8 nm
105.4 nm
107.3 nm
108.0 nm
179.4 nm
CRC (10 -8 m)
1.75
9.78
10.54
10.73
10.80
17.94
LNG (10 -8 m)
10.54
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۰
47 Ag نقره
use
2.89 nm
14.67 nm
15.87 nm
16.17 nm
16.29 nm
28.7 nm
CRC (10 -8 m)
0.289
1.467
1.587
1.617
1.629
2.87
LNG (10 -8 m)
1.587
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱٫۶
48 Cd کادمیوم
use
68 nm
use
(۲۲ °C) 72.7 nm
CRC (10 -8 m)
6.8
LNG (10 -8 m)
(۲۲ °C) 7.27
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷
49 In ایندیوم
use
0.080 m
83.7 nm
CRC (10 -8 m)
8.0
LNG (10 -8 m)
8.37
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۸
50 Sn قلع
use
115 nm
CRC (10 -8 m)
11.5
LNG (10 -8 m)
11.5
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۱
51 Sb آنتیموان
use
0.39 m
417 nm
CRC (10 -8 m)
39
LNG (10 -8 m)
41.7
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴۰
52 Te تلوریوم
use
LNG (10 -8 m)
(5.8–33)×۱۰3
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) about ۱۰۰۰۰
53 I ید
use
1.3×10 7 m
LNG (10 -8 m)
1.3×10 15
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) > 10 15
55 Cs سزیوم
use
41.6 nm
187 nm
205 nm
208 nm
210 nm
CRC (10 -8 m)
4.16
18.7
20.5
20.8
21.0
LNG (10 -8 m)
20.5
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲۰
56 Ba باریوم
use
68.3 nm
302 nm
332 nm
0.340 m
343 nm
724 nm
CRC (10 -8 m)
6.83
30.2
33.2
34.0
34.3
72.4
LNG (10 -8 m)
33.2
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۳۵
57 La لانتان
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 615 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۶۱٫۵
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 61.5
LNG (10 -8 m)
61.5
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۶۱
58 Ce سریوم (beta, hex)
use
(room temperature) (beta, polycrystalline) 828 nm
CRC (10 -8 m)
(beta, hex) (290 K–300 K) 82.8
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (beta, polycrystalline) 82.8
LNG (10 -8 m)
(beta, hex) 82.8
58 Ce سریوم (gamma, cubic)
use
(room temperature) (gamma, polycrystalline) 744 nm
CRC (10 -8 m)
74.4
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (gamma, polycrystalline) 74.4
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷۴
59 Pr پرازئودیمیوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 0.700 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۷۰٫۰
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 70.0
LNG (10 -8 m)
70.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷۰
60 Nd نئودیمیوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 643 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۶۴٫۳
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 64.3
LNG (10 -8 m)
64.3
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۶۴
61 Pm پرومتیوم
use
(room temperature) estimated 0.75 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) 75 est.
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 75 estimated
LNG (10 -8 m)
64.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷۵
62 Sm ساماریوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 0.940 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۹۴٫۰
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 94.0
LNG (10 -8 m)
94.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۹۴
63 Eu اروپیوم
use
(room temperature) (polycrystalline) 0.900 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۹۰٫۰
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (polycrystalline) 90.0
LNG (10 -8 m)
90.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۹۰
64 Gd گادولینیوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 1.310 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۱۳۱
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, amorphous) 135.1
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, crystalline) 121.7
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 131.0
LNG (10 -8 m)
131
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۳۰
65 Tb تربیوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 1.150 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۱۱۵
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, amorphous) 123.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, crystalline) 101.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 115.0
LNG (10 -8 m)
115
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۲۰
66 Dy دیسپروزیوم
use
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 926 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۹۲٫۶
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, amorphous) 111.0
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, crystalline) 76.6
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (alpha, polycrystalline) 92.6
LNG (10 -8 m)
92.6
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۹۱
67 Ho هولمیوم
use
(room temperature) (polycrystalline) 814 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۸۱٫۴
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (amorphous) 101.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (crystalline) 60.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (polycrystalline) 81.4
LNG (10 -8 m)
81.4
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۹۴
68 Er اربیوم
use
(room temperature) (polycrystalline) 0.860 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۸۶٫۰
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (amorphous) 94.5
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (crystalline) 60.3
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (polycrystalline) 86.0
LNG (10 -8 m)
86.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۸۶
69 Tm تالیوم
use
(room temperature) (polycrystalline) 676 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۶۷٫۶
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (amorphous) 88.0
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (crystalline) 47.2
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (polycrystalline) 67.6
LNG (10 -8 m)
67.6
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۷۰
70 Yb ایتربیوم
use
(room temperature) (beta, polycrystalline) 0.250 m
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۲۵٫۰
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (beta, polycrystalline) 25.0
LNG (10 -8 m)
25
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲۸
71 Lu لوتسیوم
use
(room temperature) (polycrystalline) 582 nm
CRC (10 -8 m)
(290 K–300 K) ۵۸٫۲
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (amorphous) 76.6
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (crystalline) 34.7
CR2 (10 -8 m)
(room temperature) (polycrystalline) 58.2
LNG (10 -8 m)
58.2
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۵۶
72 Hf هافنیوم
use
67.5 nm
304 nm
331 nm
337 nm
0.340 m
631 nm
CRC (10 -8 m)
6.75
30.4
33.1
33.7
34.0
63.1
LNG (10 -8 m)
33.1
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۳۰
73 Ta تانتال
use
26.2 nm
122 nm
131 nm
134 nm
135 nm
229 nm
CRC (10 -8 m)
2.62
12.2
13.1
13.4
13.5
22.9
LNG (10 -8 m)
13.5
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۳
74 W تنگستن
use
6.06 nm
48.2 nm
52.8 nm
53.9 nm
54.4 nm
103 nm
CRC (10 -8 m)
0.606
4.82
5.28
5.39
5.44
10.3
LNG (10 -8 m)
5.28
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۵
75 Re رنیوم
use
172 nm
193 nm
CRC (10 -8 m)
17.2
LNG (10 -8 m)
19.3
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۸
76 Os اسمیوم
use
81.2 nm
CRC (10 -8 m)
8.1
LNG (10 -8 m)
8.12
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۸٫۱
77 Ir ایریدیوم
use
47 nm
47.1 nm
CRC (10 -8 m)
4.7
LNG (10 -8 m)
4.71
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴٫۷
78 Pt پلاتین
use
19.22 nm
96 nm
105 nm
107 nm
108 nm
183 nm
CRC (10 -8 m)
1.922
9.6
10.5
10.7
10.8
18.3
LNG (10 -8 m)
10.6
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۰٫۶
79 Au طلا
use
4.81 nm
20.51 nm
22.14 nm
22.55 nm
22.71 nm
39.7 nm
CRC (10 -8 m)
0.481
2.051
2.214
2.255
2.271
3.97
LNG (10 -8 m)
2.214
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲٫۲
80 Hg جیوه
use
961 nm
CRC (10 -8 m)
96.1
LNG (10 -8 m)
(solid) 21
LNG (10 -8 m)
(liquid) 95.8
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۹۶
81 Tl تالیوم
use
0.15 m
0.18 m
CRC (10 -8 m)
15
LNG (10 -8 m)
18
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۵
82 Pb سرب
use
49 nm
192 nm
208 nm
211 nm
213 nm
383 nm
CRC (10 -8 m)
4.9
19.2
20.8
21.1
21.3
38.3
LNG (10 -8 m)
20.8
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲۱
83 Bi بیسموت
use
1.07 m
1.29 m
CRC (10 -8 m)
107
LNG (10 -8 m)
129
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۳۰
84 Po پولونیوم
use
(alpha) 0.40 m
CRC (10 -8 m)
40
LNG (10 -8 m)
(alpha) 40.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۴۳
88 Ra رادیوم
use
1 m
LNG (10 -8 m)
100
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۰۰
90 Th توریوم
use
147 nm
use
(۲۲ °C) 15.4
CRC (10 -8 m)
14.7
LNG (10 -8 m)
(۲۲ °C) 15.4
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۵
91 Pa پروتاکتینیوم
use
177 nm
use
(۲۲ °C) 19.1
CRC (10 -8 m)
17.7
LNG (10 -8 m)
(۲۲ °C) 19.1
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۸
92 U اورانیوم
use
0.280 m
CRC (10 -8 m)
28
LNG (10 -8 m)
28.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۲۸
93 Np نپتونیوم
use
(۲۲ °C) 1.220 m
LNG (10 -8 m)
(۲۲ °C) 122.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۲۰
94 Pu پلوتونیوم
use
1.460 m
LNG (10 -8 m)
146.0
WEL (10 -8 m)
(293 K–298 K) ۱۵۰
T
80 K (-۱۹۳ °C)
273 K (۰ °C)
293 K (۲۰ °C)
298 K (۲۵ °C)
300 K (۲۷ °C)
500 K (۲۲۷ °C)